( 6a6 ) 



Si, au lieu d'oprer sur de la chaux caustique, on emploie de la chaux 

 teinte, on obtient aussi de l'apatite. La chaux carbonate naturelle (craie), 

 chauffe dans les mmes conditions, fournit galement de l'apatite. 



La magnsie, traite de la mme manire que la chaux, donne un phos- 

 phate de magnsie anhydre et cristallis sous une forme qui drive du 

 prisme rhombodal droit. Mais ce phosphate ne retient pas de chlorure 

 l'tat de combinaison. Cette diffrence entre la magnsie et la chaux peut 

 expliquer pourquoi l'apatite magnsienne manque dans tous les nombreux 

 gisements o l'on a signal l'apatite ordinaire; la wagurite ou apatite ma- 

 gnsienne n'a t en effet rencontre jusqu' prsent que dans une seide lo- 

 calit, dans le Saltzbourg. 



L'alumine et l'aluminate de soude traits comme la chaux ne donnent 

 pas de compos correspondant l'apatite. 



La silice, chauffe au rouge, en prsence d'un courant de chlorure de 

 phosphore, se dcompose avec une grande facilit et fournit du chlorure de 

 silicium qui se dgage avec du chlorure de phosphore. La facilit de la d- 

 composition de la silice par le chlorure de phosphore fournira, sans doute, 

 nu moyen commode pour prparer le chlorure de silicium. 



D'aprs les considrations thoriques que j'ai exposes prcdemment 

 sur l'origine de la topaze, j'ai t conduit essayer de former ce minral par 

 un procd analogue celui qui fournit l'apatite. De l'alumine bien pure 

 et calcine a t soumise, la chaleur rouge-blanc, l'action d'un courant 

 de fluorure de silicium. Aprs deux attaques de cette espce, l'alumine 

 avait augment en poids de 74 '7 pour ioo. Le produit renferme du fluor, 

 et, de plus, ce fluor y est un tat de combinaison que n'attaque aucune- 

 ment l'acide sulfurique concentr et bouillant. Par ce seul caractre, le 

 compos dont il s'agit prsente une grande ressemblance avec la topaze, 

 dont il renferme les quatre lments. Une premire analyse quantitati\e 

 faite de ce produit a indiqu qu'il est trs-voisin de la topaze, s'il ne lui 

 est pas identique. Sa densit, qui est 3, 47, est la mme que celle de la 

 topaze naturelle. 



La topaze prend aussi naissance en prsence de l'eau une tempra- 

 ture leve, ainsi qu'il rsulted'une exprience faitesur le diaspore, hydrate 

 d'alumine naturel qui ne perd compltement son eau qu' une temprature 

 voisine du rouge sombre. 



Jusqu' prsent, on n'avait pu imiter ni la topaze, ni aucun des sili- 

 cates fluorifres de la nature. 



In aluminate de soude renfermant un quivalent de chacun de ses 



